SÉANCE DU H JUILLET 1907. 121 



atteint le maximum 44-" pour le mélange à 27 pour 100 de tellure. 

 Le composé qui correspond à ce maximum a pour formule TPTe' ou 

 TPTe'.gTl-Te. A partir de ce maximum, la température de solidification 

 baisse régulièrement jusqu'à la valeur minima 2i4''- Les températures de 

 la solidiiication finissante sont réparties sur deux portions de droites incli- 

 nées 90 et XO. Il est intéressant de constater (|ue les poinls S et G situés sur 

 la courbe de fusion sont relatifs aux mélanges dont les formules sont res- 

 pectivement 



3TPTe^Tl=Te el TI^Te^ 



Le minimum de la température de fusion (214") est obtenu avec le 

 mélange à (Ji pour 100 de tellure, (jui satisfait à la formule Tl-Te''. Enfin, 

 si Fou continue à faire croître la proportion de tellure, la température de 

 solidification croit régulièrement pour atteindre finalement le [xiiiil de 

 fusion du tellure (452°). 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur lu prépara/ion el les propriétés des l/orures de 

 fer Fe'Bo el FeBo". Note de M. Bi.\et du «IassoiVneix, pn'seutée par 

 M. Dilte. 



H. Moissan (') a montr('' que le l)ore amorplie pur se combinait avec le 

 fer. Il a obteim, soil au four à vent, soil au four électrique, des fontes de fer 

 borées contenant jusqu'à 20 pour 100 de bm-e, dont il a sépan- le borurc 

 d(''fini FeBo. Nous nous sommes proj»os('' d'étudier les coiHpf)s<''s moius l'iclies 

 en bore et de chercber quelle était la limite supérieure de la combinaison du 

 fer avec ce métalloïde. 



Le iiiétal L'Iail j)ii!'|iaré |)ar rédiiclion dans l'IiNdiugèiie rie l'oxyde |)i(ivt'naiU de la 

 calciiiation de l'oxalale ferreux; les mélanges, en |iropoilioiis \arlaljles, de fer el de 

 boie, comprimé?! en pa tilles, oiU élé cliauflés sur dis nacelles de magnésie pure dans 

 un tube de poicelaine traversé par un courant d'Iivdrogène; les mélanges intusibles à 

 la temijéralure de ramollissement de la poicelaine ont été cliaullés dans des creusets 

 de magnésie au four électrique. 



Le'? fontes obtenues au four à vent présentent une texture cri-.lalline \ isihie à l'œil 

 nu jusqu'à une teneur en bore voisine de 7 pour 100. Leur surface et leur cas^uie 

 laissent apparaître de longues aiguilles prisn):lllqne^ qu'une attaque prolongée à froid 

 par l'acide cblorliydrique dilué permet d'isoler. 



(') H. MoisSAN, Comptes rendus, t. CXX, 189.J, p. 178. 



